( 63 ) 



in een achaten mortier tot poeder gestampt en na een gedeelte 

 van dit poeder te hebben afgewogen, wordt door den magneet 

 alles wat volgen wil uitgetrokken. Het magnetisch gedeelte 

 wordt in den mortier nog eenige malen fijn gestooten en door 

 den magneet uitgetrokken om zooveel mogelijk het magnetisch 

 gedeelte van de aanhangende silikaten te bevrijden ; zoowel het 

 magnetisch gedeelte als het niet magnetische worden gewogen 

 en door deze ruwe proef bij benadering de verhouding bepaald 

 dezer twee hoofdbestanddeelen. 



De analyse van het magnetisch gedeelte geschiedt op de volgende 

 wijze : na in een platinumschuit bij ongeveer 120° te zijn gedroogd, 

 wordt het in een glazen buis in een stroom zuiver droog water- 

 stofgas, zacht gegloeid en in dien stroom bekoeld en gewogen. De 

 geoxydeerde metaalverbindingen zijn daardoor 'gereduceerd. De 

 inhoud van het schuitje wordt uitgestort in een kolfje half gevuld 

 met eene koude oplossing van kwikchlorid en 't kolfje gesloten 

 door een dubbel doorboorden kurk, terwijl gedurende de geheele 

 inwerking een stroom waterstofgas wordt doorgevoerd om de 

 omzetting van ijzerchlorur in onoplosbaar basisch ijzerchlorid *) 

 te voorkomen. Na eene inwerking van een paar uren, wordt de 

 heldere vloeistof voorzichtig afgeschonken en uit deze de ver- 

 houding tusschen ijzer, nikkel en kobalt bepaald. 



De verwijdering van het overvloedig kwikchlorid kan zoowel 

 gebeuren door behandeling met zwavelwaterstofgas als door in- 

 damping der vloeistof in eene porceleinen kroes en vervluchti- 

 ging door hitte. In ieder geval moet het ijzeroxyd op de aan- 

 wezigheid vau alumina en kiezelzuur en het verkregen nikkel- 

 oxydul op het aanwezen van magnesia worden onderzocht. 



Bij het onopgelost teruggeblevene wordt eene nieuwe hoeveel- 

 heid kwikchlorid gedaan en de bewerking nu herhaald onder 

 verwarming der vloeistof. Ook uit deze vloeistof wordt de ver- 

 houding tusschen ijzer, nikkel en kobalt bepaald ; de vergelij- 

 king dezer beide uitkomsten geeft ons het antwoord op de 

 vraag, of het nikkelijzer van den meteoorsteen eene enkele ver- 

 binding van ijzer en nikkel is of wel een mengsel van verschil- 

 lende verbindingen. Wij zullen later zien, dat in de meteoor- 



*) Het is mij gebleken dat dit basisch chlorid nikkelhoudend is. 



tf ' 



